Die Faser gewebe des Leines , des Hanfes , der Nessel und der Baumwolle. 



143 



Fasern werden verworren , verschlungen , zerrissen , zerquetscht und fallen als Werg (Heede) weg. 

 Letzteres besteht zum grossten Theile aus verworrenen, gezerrten, gespaltenen oder wie immer mechanisch 

 entstellten Fasern und Faserbundeln. Sind die Leinstengel allzustark gedorrt, so ist auch die Menge der 

 Fasern, welche ins Werg fallen grosser, weil die Fasern dureh den Einfluss der Hitze sprode werden, 

 leichter brechen , sieh spalten und verwirren. Die verschiedenen Vorrichtungen , deren man sich zum 

 Brechen bedient (Handbreche, Botthammer, Brechmaschine etc.), bringen keine weitere Verschiedenheit 

 hervor, als dass im Verhaltniss zur Vollkommenheit des Werkzeuges und der Geschicklichkeit seiner Hand- 

 habung eine geringere oder grossere Fasermenge verdorben wird und ins Werg fallt. Auch das Schwingen, 

 Biirsten und Ribben des Flachses iibt trotz der verschiedenen Behandlung keinerlei Einfluss auf die 

 Structur der gewonnenen Fasern aus. 



Der durch Brechen und Schwingen gewonnene Flachs besteht aus Faserbundeln , denen an der Ober- 

 flache haufig halbfreie Fasern anhangen. Die Faserbiindel erreichen im vollkommensten Zustande die 

 Lange des Stengels. Ihre Festigkeit und Haltbarkeit wird durch den Ansatz neuer Fasern, in verschiedener 

 Hohe und durch innige Verbindung der Fasern mit ihren Wanden erreicht. Durch ♦Vorrichtungen , welche, 

 wie die Brechmaschine, die Faserbiindel leichter spalten, gewinnt der Flachs an Feinheit. Das nachfolgende 

 Hecheln vollendet das Spalten, Verfeinern und Reinigen der Faserbiindel, so wie die Entfernung der ver- 

 worrenen, unbrauchbaren Biindel. Die beim Hecheln abfallenden Fasern zeigen auch grosstentheils die 

 Spuren der mechanischen Einwirkung, sie sind gespalten, abgeplattet, rissig oder faltig. Die Fasern, die 

 durch Brechen, Schwingen und Hecheln eine mechanische Verletzung erleiden, stellen sich gewohnlich 

 wie Fig. XXXII dar. Man bemerkt stellenweise Auftreibungen und Querfalten a, a, a, a, ebenso stellen - 

 weise Abplattungen 6,6, welche durch starkeren Druck entstanden sind; bei noch heftigerer Einwirkung 



zeigen sich Risse und Fransen. 



Uberblickt man eine Anzahl von Faserbundeln und Fasern des gehechelten und zum Verspinnen 

 fertigen Flachses, so lassen sich alle Formen, welche in Fig. XXVII und XXVIII dargestellt sind, so wie 

 noch verschiedene Mittel- und Erganzungsformen auffinden. In Fig. XXVII , fig. 1 , 2 , sind ganz reine 

 und glanzende Faserbiindel zu sehen , fig. 3 — 5 unreine , durch Reste der Rinde und des Cambiums an der 

 Oberflache verunreinigte. In fig. 3 sind die anklebenden Schmutztheilchen gebraunt , in fig. 4, 5 bemerkt 

 man bei a , a , in den schmutzig griinen Theilchen unverkennbare Reste des Chlorophylls und kann auch 

 den allmahlichen Ubergang desselben in die verschiedenen Abstufungen des Braun verfolgen. Solche 

 verunreinigte Fasern, wie fig. 3, sind desto haufiger zu treffen, je nachlassiger der Flachs behandelt 

 wurde; oft bemerkt man im gehechelten und versponnenen Flachse sogar noch ansehnliche Rindenstucke, 

 wie wir selbe in Fig. XXV, bei A, gesehen haben. Holzstiicke bleiben an den Faserbundeln nur bei sehr 

 roher Zubereitung zuriick und lassen sich desto schwerer entfernen, je unvollkommener die Roste war. 



Sie sind mit blossem Auge deutlich zu erkennen. 



In Fig. XXVIII ubersieht man die Hauptformen der Faser, welche sich im Flachse in alien Stadien 

 seiner Behandlung vorfinden, aber im gehechelten Zustande am leichtesten zu beobachten sind. fig. 5 — 8, 

 sind die haufigsten und vollkommensten Fasern eines guten Flachses. Die Einzelnheiten des Baues sind 

 aus der fruheren Beschreibung bekannt. fig. 1, eine knotige, mit weiter Hohlung versehene Faser, sie 

 nimmt eine tiefere Entwickelungsstufe ein; fig. 2, eine Faser mit scharf abgesetzter innerster Schichte, 

 ebenfalls wegen der noch ziemlich weiten Hohlung und des kornigen Inhaltes , eine tiefere Entwickelungs- 

 stufe bezeichnend; fig. 3, eine gewohnliche, haufig vorkommende Faser mit enger Hohlung, der Ausbil- 



dung nahe ; fig. 4 , eine 



sehr auffallende, bemerkenswerthe Form, welche auf einer der ersten Ent- 



wickelungsstufen, wo die Zellwand sich kaum zu verdicken beginnt, zuriickblieb und im trockenen Zustande 

 bandartig und gedreht ist. Solche Fasern kommen selten vor ; fig. 5,6, ausgebildete Fasern mit einer 

 geringen Andeutung der Hohlung; fig. 7,8, ganz vollkommene Fasern; fig. 9, eine durch scharfe 

 Absetzung der inneren Schichtenlage und zugleich vollstandige Verschliessung der Hohlung ausgezeichnete 



* ' 



w 





I 





fl 





I 









' 







I I 





( ' 





w 





I 



■ 











. ( 



■ I 





- 





1 I 





(. % 







I 







,, 





! 





t 





1 



■■ 



' ■ 





"I 







I 







: i 





■ 



i 



in 





: 1 



y 



■ 





